## STUDI ABU PUING UBIN KERAMIK SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN TERHADAP MUTU BATA BETON UNTUK PASANGAN DINDING
Hadi Sutanto, Gina Bachtiar, SW Astuti

## Abstrak
This research aims to find out the differences of concrete brick quality for wall set which used ruins dust of ceramic floor tile as substitute material with percentage level  15%,  20%,  and  25%  of  cement  weight  concerning  the  quality  of  concrete brick IV for wall set based on Indonesia National Standard (SNI 03-0349-1989). This research is carried out at Balai Bahan & Barang Teknik Dinas Perindustrian DKI Jakarta Laboratory at Jl. Let. Jen Suprapto Cempaka Putih, Jakarta.
This research used experimental method. The number of sample was 60 of 4 treatments, each group of treatment was 15, with details 10 for pressurable testing and 5 for water absorption testing.
The result shows that concrete brick without ruins dust of ceramic floor tile have  pressurable  40,  12  kg/cm2  in  average  with  water  absorption  12,  62%  in average, concrete brick with 15% ruins dust of ceramic floor tile have pressurable 30,  07  kg/cm2  in  average  with  water  absorption  13,  76%  in  average,  concrete brick with 20% ruins dust of ceramic floor tile have pressurable 28, 23 kg/ cm2 in average  with  water  absorb  capability  13,  91%  whereas  for  concrete  brick  with 25% ruins dust of ceramic floor tile have pressurable 27, 02 kg/ cm2 in average with water absorb capability 14, 46% in average.
Data  analysis  technique  which  was  used  ANAVA  test,  from  pressurable data was gained Fcount=20, 81 and Ftable=4,38. As the result Fcount>Ftable, so Ho was rejected. Whereas from water absorption data was gained Fcount=14, 23 and Ftable=4, 38. As the result Fcount>Ftable and Ho was rejected. The result shows the existence of differences of concrete brick quality for wall set with 0%, 15%, 20%, and 25% ruins dust of ceramic floor tile.

## Keywords : concrete brick

## PENDAHULUAN
Sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala sektor yang kian menjamur layaknya di musim penghujan  maka  semakin  berkurangnya  keberadaannya  dan  semakin  bertambah  mahalnya  material yang digunakan untuk pembangunan gedung, jalan raya ataupun bendungan. Di Indonesia dalam hal kelangkaan sesuatu bahan sering menyebabkan meningkatnya harga jual bahan tersebut. Oleh karena itu perlu dicari sebuah solusi untuk menghindari hal tersebut.
Hadi Sutanto
Alumni Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 Dra. Gina Bachtiar, MT Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 email : ginbach@yahoo.com Dra. SW Astuti, M.Pd Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220
Pada  pembangunan  rumah-rumah  sederhana  bata  beton  untuk  pasangan  dinding  yang  biasa disebut  dengan  batako  masih  sangat  sering  digunakan.  Karena  harganya  cukup  murah  dan penggunaannya  lebih  hemat.  Di  Indonesia  penggunaan  bata  beton  ini  sudah  tidak  terlalu  asing  lagi, terutama penggunaan pada pembuatan rumah-rumah sederhana. Pabrik-pabrik pembuatan bata beton saat ini pun tidak terlalu sulit untuk ditemukan.
Bata beton untuk pasangan dinding adalah salah satu bahan bangunan dengan berbagai macam bentuk yang terbuat dari semen, agregat dan air serta bahan aditif lainnya dengan campuran tertentu tanpa mengurangi mutunya. Bata beton sering digunakan karena proses pelaksanaan pemasangannya yang tidak terlalu sulit.
Bahan  pengikat  hidrolis  yang  digunakan  untuk  pembuatan  bata  beton  adalah  semen  portland. Semen  portland  sebagai  bahan  pengikat  dalam  pembuatan  bata  beton  merupakan  bahan  bangunan yang juga sangat sering digunakan untuk pembangunan gedung ataupun jalan raya. Oleh karena itu untuk mencegah langkanya bahan bangunan tersebut maka perlu dicari alternatif bahan penggantinya terutama semen, karena harga semen setiap waktunya akan terus melonjak naik.
Di pabrik-pabrik banyak terdapat limbah yang menumpuk dan tak dapat digunakan lagi. Begitu juga dengan pabrik proses pengolahan industri keramik lantai, ada dua macam limbah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, diantaranya : (1) limbah cair, berupa sisa pengglasuran permukaan keramik, (2) limbah padat, berupa puing-puing ubin keramik yang gagal atau cacat produksi.
Limbah  padat  industri  keramik  merupakan  ubin  keramik  cacat  produksi  disebabkan  pecah  di dalam tungku, cacat glasur dan cacat penampakan (bentuk dan warna). Limbah padat industri keramik ini  lambat  laun  akan  menumpuk,  tapi  untuk  hal  tersebut  ada  baiknya  apabila  limbah  padat  industri keramik tersebut dapat digunakan kembali.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan di laboratorium  Kimia FMIPA  UI limbah padat keramik yang telah dihaluskan menjadi abu puing ubin keramik mengandung silika. Silika merupakan salah satu senyawa kimia yang paling penting dalam semen setelah kapur. Kadar silika yang terkandung di dalam abu puing ubin keramik ini sebesar 58,39 %. Oleh karena itu diduga bahwa  abu puing ubin keramik akan dapat berfungsi sebagai bahan pengikat hidrolis yang dapat menggantikan sebagian dari semen portland  untuk  pembuatan  bata  beton  untuk  pasangan  dinding sehingga  dapat  meningkatkan  nilai ekonomi pembuatan bata beton untuk pasangan dinding.
Berdasarkan  pembahasan tersebut di  atas,  maka  ditarik  beberapa  permasalahan    yang  dapat diteliti  diantaranya adalah  :  Apakah  ada  perbedaan  kuat  tekan  antara  bata  beton biasa  dengan  bata beton yang dibuat dengan abu puing ubin keramik sebagai bahan pengganti sebagian semen? Berapa perbandingan yang baik untuk abu puing ubin keramik sebagai bahan pengganti sebagian semen pada pembuatan  bata  beton?  Apakah  abu  puing  ubin  keramik  dapat  menggantikan  sebagian  semen  pada
pembuatan  bata  beton?  Apakah  bata  beton  yang  terbuat  dengan  bahan  pengganti  abu  puing  ubin keramik  mempunyai  daya  serap  air  yang  lebih  baik?  Apakah  mutu  bata  beton  yang  terbuat  dengan bahan  pengganti  abu  puing  ubin  keramik  dapat  memenuhi  persyaratan  mutu  Standar  Nasional Indonesia 03-0349-1989 mutu IV?
Dari  identifikasi  beberapa  masalah  tersebut  maka  batasan  permasalahan  yang  akan  diteliti adalah  mengenai  Mutu  Bata  Beton  menggunakan  abu  puing  ubin  keramik  sebagai bahan  pengganti sebagian  semen  dengan  persentase  15%,  20%  dan  25%    dari  berat  semen. Berdasarkan  pada pembatasan  masalah  di  atas  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut  : Apakah  mutu bata  beton  yang  menggunakan  abu  puing  ubin  keramik  sebagai  bahan  pengganti  sebagian  semen dengan  persentase  15%,  20%  dan  25%    dari  berat  semen  memenuhi  persyaratan  Standar  Nasional Indonesia 03-0349-1989 mutu IV?

## METODA
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :
a. Apakah nilai kuat tekan bata beton dengan abu puing keramik sebagai bahan pengganti sebagian semen dengan persentase 15%, 20% dan 25% dari berat semen masing-masing dapat memenuhi mutu IV bata beton untuk pasangan dinding Standar Nasional Indonesia 03-0349-1989?
b. Apakah  nilai  penyerapan  air  bata  beton  dengan  abu  puin  ubin  keramik  sebagai  bahan  pengganti sebagian  semen  dengan  persentase  15%,  20%  dan  25%  dari  berat  masing-masing  semen  dapat memenuhi mutu IV bata beton untuk pasangan dinding Standar Nasional Indonesia 03-0349-1989?
Penelitian dan pembuatan bata beton dilaksanakan di laboratorium Balai Penelitian Bahan Dinas Perindustrian DKI, Jl. Letjen. Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Puing ubin keramik didapat dari Trimulia  Keramik,  Jl.  Inspeksi  Kalimalang  No.  1B,  Jakarta  Timur.  Penggilingan/penghalusan  puing keramik lantai di laboratorium fisika Puspitek Serpong. Penelitian untuk mengetahui kandungan kimia abu puing ubin keramik di laboratorium kimia Universitas Indonesia, Depok.
Metoda penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  eksperimen  di  laboratorium dengan  benda  uji  bata  beton  untuk  pasangan  dinding  yang  menggunakan  abu  puing  ubin  keramik sebagai bahan pengganti sebagian semen portland.
Variabel – variabel penelitian ini yaitu :
1. Variabel  bebas  yaitu  penggunaan  abu  puing  ubin  keramik  sebagai  bahan  pengganti  sebagian semen.
2. Varibel terikat yaitu mutu bata beton.
Prosedur penelitian di laboratorium adalah berdasarkan cara uji kuat tekan bata beton menurut SNI 03- 0349-1989.
Prosedur kerja penelitian ini meliputi :

## 1. Tahap Pemeriksaan Bahan
Pemeriksaan  bahan  dilakukan  terhadap  masing-masing  bahan  dasar  agar  diketahui  sifat-sifat bahan tersebut seperti di bawah ini :
a. Semen
Untuk semen tidak dilakukan pengujian karena sudah memenuhi syarat semen portland. Pada penelitian ini digunakan semen tipe I cap Tiga Roda.
b. Agregat Halus (pasir)
(1) Pemeriksaan zat organik dalam pasir
Tujuannya  untuk  menentukan  adanya  kandungan  bahan  organik  dalam  pasir,  dimana dapat memenuhi kualitas bata beton. Prosedur pengujian ini sesuai dengan SNI 03-2816- 1990.
(2) Pengujian indeks kekerasan butiran pasir
Pengujian indeks kekerasan pasir sesuai dengan SNI 03-1756-1990.
(3) Pengujian kadar lumpur
Pengujian kadar lumpur pasir sesuai dengan SNI 03-1754-1990.
(4) Pengujian gradasi pasir
Prosedur penelitian ini sesuai dengan SNI 03-1968-1990.
(5) Pengujian analisis specifik grafity dan penyerapan air pasir Pengujian ini dilakukan sesuai dengan SNI 03-1970-1990.
c. Air
Air yang digunakan dalam penelitian ini adalah air PAM, maka tidak dilakukan pemeriksaan karena telah memenuhi standar persyaratan.

## 2. Tahap Pembuatan Benda Uji
Pada penelitian ini dibuat benda uji dengan ukuran 41cm x 21cm x 10cm dengan menggunakan alat  cetak  bata  beton  untuk  pasangan  dinding.  Perbandingan  berat  untuk  campuran  semen  dan pasir  pada  pembuatan  bata  beton  ini digunakan  campuran  1  sp  :  6  ps.  Abu  puing  ubin  keramik digunakan sebagai bahan pengganti sebagian semen pada variasi yang berbeda yaitu 15%, 20% dan 25%.

## 3. Tahap Pengujian Benda Uji
Pengujian kuat tekan dan penyerapan air bata beton pada penelitian ini disesuaikan dengan SNI 03 – 0349 – 1989.  Pengujian  siap  dilakukan  setelah  bata  beton  berumur  28  hari,  sedangkan pemeriksaan yang dilakukan sebelum pengujian adalah memeriksa ukuran dan berat bata beton. Hasil pengujian kuat tekan bata beton sebanyak 40 buah berupa nilai kuat tekan rata-rata (kg/cm). Penyerapan air diuji setelah bata beton direndam selama 24 jam yang sebelumnya telah diketahui berat  kering  oven  bata  beton  tersebut.  Hasil  pengujian  penyerapan  air  bata  beton  sebanyak  20 buah berupa nilai persentasi kadar air rata-rata (%).

## Rancangan Penelitian
Adapun perlakuan yang akan diberikan untuk kelompok bata beton adalah :
1. Kelompok A 0 , ( 0% abu puing ubin keramik + 100% semen) : 6 pasir
2. Kelompok A 1 , (15% abu puing ubin keramik + 85% semen) : 6 pasir 3. Kelompok A 2 , (20% abu puing ubin keramik + 80% semen) : 6 pasir
4. Kelompok A 3 , (25% abu puing ubin keramik + 75% semen) : 6 pasir

## Teknik Pengambilan Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  bata  beton  dengan  abu  puing  ubin  keramik  sebagai  bahan pengganti sebagian semen dengan persentase 15%, 20% dan 25% dari berat semen.
2. Sampel
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah bata beton dengan abu puing ubin keramik sebagai bahan  pengganti  sebagian  semen  dari  4  perlakuan  dengan  jumlah  benda  uji  dari  masing-masing perlakuan sebanyak 10 buah yang jumlah keseluruhannya sebanyak 40 benda uji. Menurut SNI 03 – 0349 – 1989 pengambilan sampel dilakukan secara acak sebanyak 10 buah benda uji untuk pengujian kuat tekan dan 5 buah benda uji pula untuk pengujian penyerapan air.

## Teknik Pengambilan Data
1. Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan menguji kuat tekan bata beton dengan mesin uji kuat tekan bata beton.

## 2. Instrumen
Instrumen yang digunakan untuk penelitian adalah alat pencetak bata beton, alat penggiling/penghalus batu,  seperangkat  alat  ukur  (panjang,  berat,  volume  dan  waktu),  seperangkat  alat  uji  untuk  agregat halus, seperangkat alat uji untuk kuat tekan bata beton dan blanko pengisian data.

## Teknik Analisis Data
Pada  penelitian  ini  sebelum  dilakukan  pengujian  hipotesis,  terlebih  dahulu data  perlu  diuji  normalitas dan homogenitas. Persyaratan analisis data untuk menguji normalitas data menggunakan uji Liliefors, sedangkan persyaratan analisis data untuk menguji homogenitas data menggunakan uji Barlett. Untuk pengujian hipotesis digunakan pengujian analisis variansi.

## Hipotesis Statistik
Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu :
1. Hipotesis  pertama  :  H 0 :  A =  S, artinya  :  mutu  bata  beton  untuk  pasangan  dinding  yang menggunakan  abu  puing  ubin  keramik  dengan  mutu  IV  bata  beton  untuk  pasangan  dinding Standar Nasional Indonesia adalah sama.
2. Hipotesis  kedua  :  H 1 :  A  >  S, artinya  :  mutu  bata  beton  untuk  pasangan  dinding  yang menggunakan  abu  puing  ubin  keramik  mempunyai  nilai  yang  lebih  baik  daripada  mutu  IV  bata beton untuk pasangan dinding Standar Nasional Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Ukuran Bata Beton
Data-data hasil pengujian ukuran bata beton untuk tiap perlakuan dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :
Tabel 1 Hasil Pengujian Ukuran Bata Beton
Kelompok Ukuran Rata-rata Bata Beton Panjang (mm) Lebar (mm) Tebal (mm) Berat (kg) Tebal dinding (mm) Luar Dalam A 0 409,5 208,6 103,6 12,693 25,5 27,0 A 1 408,9 207,7 103,1 12,440 25,1 26,7 A 2 409,1 208,1 102,8 12,318 24,5 26,0 A 3 408,9 208,1 102,1 12,219 24,7 27,1
Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa penggunaan bahan pengganti abu puing ubin keramik untuk sebagian semen pada pembuatan bata beton untuk pasangan dinding menghasilkan bata beton yang lebih ringan.  Hal ini menunjukkan adanya pengaruh penggunaan abu puing ubin keramik sebagai bahan pengganti sebagian semen terhadap berat bata beton yang dihasilkan.

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata beton
Data hasil pengujian berupa kuat tekan bata beton yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk pada mesin uji tekan.  Data-data hasil pengujian kuat tekan bata beton untuk tiap perlakuan dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

## Tabel 2 Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata beton
Kelompok Nilai Kuat Tekan (Kg/cm 2 ) Minimum Maksimum Rata-rata A 0 A 1
A 2 A 3 35,61 24,21 21,79 22,73 45,72 34,74 33,99 31,44 40,12
30,07 28,23 27,02 4 5 .7 2 3 4 .7 4 3 3 .9 9 3 1 .4 4 4 0 .1 2 3 0 .0 7 2 8 .2 3 2 7 .0 2 3 5 .6 1 2 4 .2 1 2 1 .7 9 2 2 .7 3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0% 15% 20% 25% K u a t T e k a n (k g /c m 2 ) Persentase Abu Puing Ubin Keramik Gambar 2. Grafik Kuat Tekan Bata Beton Kuat Tekan Maks Kuat Tekan Rata-rata Kuat Tekan Min
Dari  tabel  dan  gambar  grafik  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  hasil  pengujian  bata  beton  pada  tiap perlakuan menghasilkan nilai kuat tekan yang lebih besar dari bata beton mutu IV SNI 03-0349-1989 (20 kg/cm 2 ). Dapat terlihat juga adanya penurunan nilai kuat tekan bata beton dengan bertambahnya persentase abu puing ubin keramik.

## Hasil Pengujian Penyerapan Air Bata Beton
Hasil  pengujian  penyerapan  air  pada  bata  beton  diperoleh  dari  pengujian untuk tiap  perlakuan dapat dilihat pada tabel 3 berikut.
Tabel 3 Hasil Pengujian Penyerapan Air Bata beton
Kelompok Penyerapan Air (%) Minimum Maksimum Rata-rata A 0 A 1 A 2 A 3 12,36 12,81 13,30 14,27 12,81 14,69 14,38 14,59 12,62 13,76 13,91 14,46
Berdasarkan  tabel  dan  grafik  tersebut  dapat  terlihat  adanya  peningkatan  nilai  penyerapan  air  pada setiap bertambahnya persentase abu puing ubin keramik. Semua nilai hasil pengujian penyerapan air tersebut dapat memenuhi bata beton untuk pasangan dinding mutu I SNI 03 – 0349 – 1989 (25%).

## Pengujian Persyaratan Analisis Kuat Tekan
Untuk  memenuhi  persyaratan  dalam  pengujian  hipotesis,  terlebih  dahulu dilakukan  pengujian normalitas dan homogenitas dari data kuat tekan bata beton.

## Uji Normalitas Kuat Tekan Bata Beton
Tabel 4 Uji Normalitas Penyerapan Air Bata Beton Tanpa Bahan Pengganti Abu Puing Ubin Keramik
Subjek L hitung (L o ) L tabel (L t ) Kesimpulan Bata beton tanpa abu puing ubin keramik 0,1474 0,2940 L hitung < L tabel
(Distribusi normal)
Tabel  5 Uji  Normalitas  Penyerapan  Air  Bata  Beton  Dengan  Persentase  Bahan  Pengganti  Abu Puing Ubin Keramik 15%
Subjek L hitung (L o ) L tabel (L t ) Kesimpulan Bata beton dengan persentase 15% abu puing ubin keramik 0,2051 0,2940 L hitung < L tabel
(Distribusi normal)
Tabel 6 Uji Normalitas Penyerapan Air Bata Beton Dengan Persentase Bahan Pengganti Abu Puing Ubin Keramik 20%
Subjek L hitung (L o ) L tabel (L t ) Kesimpulan Bata beton dengan persentase 20% abu puing ubin keramik 0,1714 0,2940 L hitung < L tabel
(Distribusi normal)
Tabel 7 Uji Normalitas Penyerapan Air Bata Beton Dengan Persentase Bahan Pengganti Abu Puing Ubin Keramik 25%
Subjek L hitung (L o ) L tabel (L t ) Kesimpulan Bata beton dengan persentase 25% abu puing ubin keramik 0,1594 0,2940 L hitung < L tabel (Distribusi normal)
Uji Homogenitas Penyerapan Air Bata Beton
Tabel 8 Hasil Uji Homogenitas
X 2 hitung X 2 tabel Hasil 10,86 11,3 X 2 hitung < X 2 tabel (Data Homogen)

## Pengujian Hipotesis Penyerapan Air Bata Beton
Rangkuman hasil Uji Analisis Varians dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :
Tabel 9 Hasil Uji Analisis Varians Daftar variansi Dk JK KT F hitung F tabel Rata-rata Antar Kelompok Dalam Kelompok 1 3 16 3747,5 8,972 3,358 3747,5 2,99 0,21 14,23 4,38 Total 20
Dari tabel tersebut di atas dengan dk pembilang 3, dk penyebut 16 dan peluang 0,99 (taraf nyata  = 0,01)  didapat  F tabel =    4,38  dan  F hitung =  14,23.    ternyata  F hitung >  F tabel maka  H 0 ditolak  dalam  taraf signifikan  (  )    =    0,01.  (hasil  perhitungan  dapat  dilihat  pada    lampiran  30  hal.  110).  Kesimpulannya adalah  terdapat  perbedaan  antara  nilai  penyerapan  air  bata  beton  dengan  menggunakan  abu  puing ubin keramik 0%, 15%, 20% dan 25 %.

## Intepretasi Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  terdapat  hubungan  antara  hasil  pengujian  kuat  tekan  dengan  hasil pengujian  penyerapan  air  bata  beton,  dimana  adanya  pengaruh  dari  jumlah  persentasi  bahan pengganti  sebagian  semen  yaitu  abu  puing ubin  keramik  terhadap  hasil  pengujian  kuat  tekan  dan penyerapan air bata beton untuk pasangan dinding.
Semakin  bertambahnya  persentasi  bahan  pengganti  sebagian  semen  yaitu  abu  puing  ubin keramik,  maka  semakin  menurunnya  kuat  tekan  yang  didapat  dan  semakin  meningkatnya  nilai persentasi    penyerapan  air  pada  bata  beton  untuk  pasangan  dinding.  Pernyataan  tersebut  dapat memberikan  penjelasan  bahwa  hasil  pengujian  kuat  tekan pada bata  beton  semakin  menurun,  maka penyerapan air pada bata beton menjadi meningkat.

## Pembahasan
Hasil  pengujian  benda  uji  bata  beton  yang  menggunakan  abu  puing  ubin  keramik  sebagai  bahan pengganti  sebagian  semen  sebesar  0%,  15%,  20%  dan  25%  memberikan  nilai  kuat  tekan  dan penyerapan air bata beton yang berbeda-beda, meskipun demikian nilai rata-rata hasil pengujian kuat tekan dan penyerapan air tersebut dapat memenuhi mutu IV pada SNI 03 – 0349 – 1989 (bata beton untuk pasangan dinding).
Perbedaan  nilai  kuat  tekan  dan  nilai  penyerapan  air  tersebut  telah  dibuktikan  pada  pengujian hipotesis secara  statistik  yang  menyatakan  bahwa  nilai  rata-rata  kuat  tekan  dan  nilai  rata-rata penyerapan air yang dihasilkan dari bahan abu puing ubin keramik sebagai pengganti sebagian semen untuk  bata  beton  untuk  pasangan  dinding  secara  signifikan  menghasilkan mutu  yang  lebih  baik daripada bata beton untuk pasangan dinding mutu IV SNI 03-0349-1989.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  pembahasan  hasil penelitian  ini  adalah penggunaan abu  puing ubin  keramik  sebagai  bahan  pengganti  sebagian  semen sampai sebesar 25% dari berat semen pada pembuatan bata beton untuk pasangan dinding ternyata dapat digunakan.

## Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti mengakui banyak keterbatasan penelitian yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :
1. Peneliti tidak menguji mutu bata beton dengan persentase abu puing ubin keramik kurang dari 15% dan lebih dari 25% dari berat semen.
2. Peneliti hanya menguji mutu bata beton untuk pasangan dinding dengan perbandingan campuran 1 sp  : 6 psr.
3. Peneliti  hanya  menguji  mutu  bahan  abu  puing  ubin  keramik  sebagai  pengganti  sebagian  semen tetapi tidak memperhitungkan dan membandingkan besar biaya pembuatan bata beton standar dan yang menggunakan bahan abu puing ubin keramik.
4. Kemungkinan terjadinya kesalahan pengukuran dalam pembacaan jarum uji kuat tekan pada waktu pengujian bata beton dan kemungkinan kurangnya ketelitian dalam perhitungan.
5. Keterbatasan sumber bacaan dan pengetahuan peneliti yang mempengaruhi proses pengujian dan analisa hasil pengujian.

## KESIMPULAN
1. Nilai minimum kuat tekan bata beton yang menggunakan abu puing ubin keramik ternyata masih dapat  melebihi  nilai  kuat  tekan  bata  beton  Standar  Nasional  Indonesia  Mutu  IV  (20  Kg/cm 2 ), sedangkan dengan nilai hasil pengujian penyerapan air untuk semua perlakuan pada bata beton dapat dikatakan termasuk pada mutu I karena kadar airnya masih di bawah 25%.
2. Nilai  kuat  tekan  rata-rata  bata  beton  yang  optimum  dicapai  oleh  kelompok  bata  beton  pada penggunaan  abu  puing  ubin  keramik  15%  yaitu  sebesar  30,07  Kg/cm 2 .    Sedangkan  bata  beton pada  penggunaan  abu  puing  ubin  keramik  20%  sebesar  28,23  Kg/cm 2 dan  bata  beton  pada penggunaan  abu  puing  ubin  keramik  25%  sebesar  27,02  Kg/cm 2 .    Dimana  dari ketiga  perlakuan tersebut  memenuhi  persyaratan  bata  beton  untuk pasangan  dinding  Standar  Nasional  Indonesia 03-0349-1989 dan ke dalam tingkat mutu IV yaitu minimal mempunyai kuat tekan rata-rata sebesar 20 Kg/cm 2 .
3. Semakin  tinggi  persentase  abu  puing  ubin  keramik  yang  diberikan  maka  penyerapan  airnya semakin besar, beratnya semakin ringan dan kuat tekannya semakin menurun.

## DAFTAR PUSTAKA
Dept. Metallurgy & Materials Enginering, 2004. Hasil Penelitian Abu Puing Ubin Keramik , Universitas Indonesia, Depok.
Dinas Perindustrian DKI Jakarta, Petunjuk Teknis Proses Pembuatan Bata Beton. Balai Penelitian Bahan. Jakarta
Isyani, Iis, 1999. Studi Pemanfaatan Limbah Abu Bagase Sebagai Bahan Substitusi Semen pada Pembuatan Batako Dalam Kaitannya Dengan Kuat Tekan. IKIP. Jakarta
Murdock, L. J., K. M. Brook, 1999. Bahan Dan Praktek Beton . Erlangga. Jakarta
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman, 1986. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia. Badan Penelitian Dan Pengembangan P.U. Bandung.
SK SNI S-04-1989-F. 1989. Spesifikasi Air Sebagai Bahan Bangunan. Yayasan LPMB. Bandung
SNI 03-0349-1989, 1989. Bata Beton Untuk Pasangan Dinding. Dewan Standarisasi Nasional. Jakarta.
SNI 03-1750-1990, 1990. Mutu Dan Cara Uji Agregat Beton . Departemen Perindustrian. Jakarta
SNI 03-1754-1990, 1990. Cara Penentuan Kadar Butir Halus Lebih Kecil dari 50 Mikron untuk Agregat Halus Aduk dan Beton. Departemen Perindustrian. Jakarta
SNI 03-1756-1990, 1990. Cara Penentuan Kekerasan Pasir untuk Aduk dan Beton . Dewan Standarisasi Nasional. Jakarta
SNI 03-1970-1990, 1990. Metode Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus . Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
SNI 03-1968-1990, 1990. Metode Pengujian Tentang Analisa Saringan Agregat Halus dan Kasar . Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta
SNI 03-2816-1992, Metode Pengujian Kotoran Organik dalam Pasir Untuk Campuran Mortar Atau Beton. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta
Samekto, Wuryati, Candra Rahmadiyanto, 2001. Teknologi Beton. Kanisius. Yogyakarta
Sofiah, Ariana, 2003. Studi Kuat Tekan Bata Beton (Paving Block) Dengan Abu Puing Ubin Keramik Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen . UNJ. Jakarta.
Sudjana, 1996. Metoda Statistika. Tarsito. Bandung
Supribadi, I Ketut, 1987. Ilmu Bangunan Gedung . Armico. Bandung
Teguh, Muchamad, 2003. Pengaruh Abu Sekam Padi Sebagai Pengganti Sebagian Semen Pada Beton Terhadap Kuat Tekan Beton . UNJ. Jakarta